¿Cuáles son las razones del agrietamiento de la placa de la cadena de acero inoxidable?
La propiedad de agrietamiento de la placa de cadena de acero inoxidable es el agrietamiento por corrosión intergranular, que provoca el agrietamiento bajo la acción de la tensión residual de trabajo en frío y la tensión de tracción durante el uso. La corrosión intergranular es una forma de corrosión en la que la corrosión está confinada cerca del límite del grano y el grano en sí está menos corroído. Como resultado, se pela el grano o se reduce la resistencia del material. El mecanismo de la corrosión intergranular es la teoría de la deficiencia de cromo. Placa de cadena de acero inoxidable El acero inoxidable tiene una alta resistencia a la corrosión debido al contenido de cromo, y su contenido de cromo debe exceder el 12%; de lo contrario, su resistencia a la corrosión es similar a la del acero al carbono ordinario. Los resultados de la prueba de alta microdureza indican que el efecto de solución sólida de acero inoxidable de la placa de cadena de acero inoxidable no es ideal. El examen metalográfico encontró una gran cantidad de carburos sin disolver y distribuidos a lo largo de la red intercristalina, lo que indica que el material no fue tratado en solución, o la temperatura de tratamiento de la solución no fue alta, el tiempo fue corto, los carburos no estaban completamente disueltos y el grado de la aleación era pobre. Además, la temperatura del tratamiento térmico es baja, se ralentiza la velocidad de difusión del cromo, se acelera la precipitación del carburo de cromo y se acelera la formación de la región empobrecida en cromo. Mientras tanto, el carburo de cromo distribuido a lo largo del límite del grano exacerba la deficiencia de cromo del límite del grano, si el contenido de cromo cae al 12% (por debajo del contenido límite de cromo requerido para la pasivación, la zona empobrecida en cromo está en un estado activado, y como un ánodo , forma una celda galvánica corroída con la matriz. La zona empobrecida en cromo es un ánodo con un área pequeña, el grano de cristal es un cátodo y tiene un área grande, lo que causa una corrosión severa de la zona empobrecida en cromo cerca del grano Perímetro. Para los materiales de acero inoxidable, la corrosión intergranular se produce típicamente en medios ácidos orgánicos de alta temperatura. El entorno de trabajo de la placa de la cadena de acero inoxidable averiada está estrechamente relacionado con el grado de contaminación de varios vehículos y el tipo de contaminantes, y el más utilizado en la limpieza es el agua, por lo que la placa de la cadena debe estar en contacto con el medio ácido orgánico. Además, la alta dureza de la placa de la cadena transportadora de acero inoxidable y el alto contenido de carbono del propio acero inoxidable 304 reducirán la resistencia a la corrosión de la placa de la cadena de acero inoxidable, y la placa de la cadena SS se verá afectada por la fricción entre la rueda dentada y la transmisión durante el funcionamiento. El estiramiento aumentará la temperatura de la placa de la cadena de acero inoxidable, lo que también acelerará la velocidad de corrosión de la placa de la cadena de acero inoxidable. Una vez que ocurre la corrosión entre laminillas en la placa de la cadena, su resistencia se reduce significativamente, de modo que el agrietamiento ocurre bajo tensión de tracción y su propia tensión residual de trabajo en frío. Se recomienda que el fabricante cambie el material de la placa de la cadena de acero inoxidable a acero inoxidable 304 con un contenido de carbono más bajo y garantice la calidad del tratamiento de la solución de las materias primas. Después de esta medida, la cadena de acero inoxidable producida no se ha agrietado durante el uso.